( '507 ) 

 revient, d'après le poids net du lingot obtenu, pour la fusion de loo kilo- 

 grammes d'alliage, à 12°"^, 270 d'oxygène et 9™*^, 53 de gaz d'éclairage. 



» Il est convenable de faire remarquer que ces consommations sont 

 absolument conformes aux prévisions antérieures de MM. li. Deville et 

 Debray. 



» Après un réchauffage de quelques instants on a soulevé le couvercle 

 pour permettre aux témoins de l'opération la vue du bain, qui a paru alors 

 parfaitement uni, malgré quelques irrégularités reconnues plus tard. 



» Le creuset ayant été refermé, on a laissé au métal le temps de se 

 refroidir un peu, puis on a enlevé le lingot pour le débarrasser complè- 

 tement de la chaux qui y adhérait, en le lavant d'abord à l'eau, puis à 

 l'acide chlorhydrique. 



» Ces opérations étant terminées, l'examen de cet énorme lingot y a 

 montré, comme dans les précédents, la présence, sur toute sa surface laté- 

 rale et inférieure, de jets de métal, qui s'étaient introduits, à des profon- 

 deurs de quelques millimètres seulement, dans les joints de la pierre fissu- 

 rée et qui s'y étaient immédiatement solidifiés par suite du peu de conducti- 

 bilité de cette pierre, qui est telle que le dessus du couvercle du creuset 

 n'était pas assez échauffé pour qu'on ne pût y tenir la main pendant 

 la fusion. 



» La surface supérieure du lingot, généralement unie, offrait seulement 

 à l'œil l'apparence d'un mamelonnage composé de très-faibles saillies, 

 formées par de petites calottes polygonales au centre de chacune desquelles 

 existait une petite cavité d'environ ^ de millimètre de profondeur. 



» Pour éviter dans le travail ultérieur du foigeage, et surtout dans celui 

 de l'étirage, les doublures que toutes ces petites aspérités pourraient pro- 

 duire, il était indispensable de les enlever au burin, ce qui d'ailleurs n'é- 

 tait pas moins nécessaire pour reconnaître le véritable état de ce lingot et 

 pour s'assurer s'il répondait à tous les besoins des opérations ultérieures. 



« C'est dans l'état où il a été amené par ce travail préparatoire qu'il est 

 présenté à l'Académie, après avoir été soigneusement examiné, tel qu'il est, 

 par les membres de la Section française, ainsi que par nos collègues étran- 

 gers, MM. Bosscha, Chisholm, JMikler, Stas, Otto Struve et par ^l. ÎMatthey, 

 qui tous ont exprimé l'opinion formelle qu'il était parfaitement propre à 

 être employé à la confection des étalons métriques, auxquels il est destiné. 



» Le travail du burin pour le décroutage, dont on a ])arlé plus haut, a 

 indiqué partout lUie égale dureté de la matière; en aiieuii point l'on n'a 

 couslatù la présence de particules plus dures annonçant colle d'un excès 



194.. 



